TCVN6415-9:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-9:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 9: XÁC ĐỊNH Đ Ộ BỀN S Ố C NHIỆT Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 9: Determination of resistance to thermal shock L ờ i nói đầu TCVN 6415-9:2016 thay thế TCVN 6415-9:2005. TCVN 6415-9:2016 tương đương ISO 10545-9:2013. Bộ tiêu chu ẩ n TCVN 6415-1÷18:2016 Gạch gốm ốp, l át - Phương pháp thử , bao gồm các ph ầ n sau: - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản ph ẩ m ; - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Ph ầ n 2: X á c định kích thước và chất lượng bề mặt; - TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Ph ầ n 3: X á c định độ hút nước, độ xốp bi ể u kiến, khối lượng riêng tương đ ố i và kh ố i lượng thể tích; - TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) Ph ầ n 4: X á c định đ ộ b ề n u ố n và lực uốn g ãy; - TCVN 6415 - 5:2016 (IS O 10545-5:1996) Ph ầ n 5: X á c đị nh độ bền va đ ập b ằ ng c á ch đo hệ số phản hồi; - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) Phần 6: X á c định độ b ề n mài mòn s â u đối với gạch không ph ủ men; - TCVN 6415-7:2016 (IS O 10545-7:1996) Phần 7: X á c định đ ộ b ề n mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men; - TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) Ph ầ n 8: X á c định h ệ số giãn n ở nhiệt dài; - TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) Ph ầ n 9: X á c định độ bền sốc nhiệt ; - TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) Ph ầ n 10: X á c đị nh h ệ số gi ã n nở ẩm; - TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Ph ầ n 11: X á c định độ b ề n rạn men đối v ớ i gạch men; - TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) Ph ầ n 12: X á c đ ị nh độ b ề n băng gi á; - TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) Phần 13: X á c định độ b ề n hóa học; - TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) Phần 14: X á c đị nh độ b ề n chống b á m b ẩ n; - TCVN 6415-15:2016 (IS O 10545-15:1995) Ph ầ n 15: X á c định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men; - TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) Phần 16: Xác định sự kh á c biệt nhỏ về màu; - TCVN 6415-17:2016 Ph ầ n 17: X á c định h ệ số ma sát; - TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) Phần 18: Xác định độ c ứ ng bề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415-9:2016 do Vi ệ n Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lườ n g Ch ất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 9: XÁC ĐỊNH Đ Ộ BỀN S Ố C NHIỆT Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 9: Determination of resistance to thermal shock 1 Phạm v i áp dụng Tiêu chuẩn n à y quy đ ị nh phương pháp xác định độ b ề n sốc nhiệt cho các lo ại gạch g ố m ốp l át ph ủ men và không phủ men trong điều kiện sử dụng thông thường. Tùy theo độ hút nước của gạch mà áp dụng qui tr ì nh th ử khác nhau (ngâm hoặc không ngâm trong nước), trừ khi có thỏa thuận ri ê ng. 2 Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng ti ê u chuẩn. Đối với các tài liệu viện d ẫ n ghi năm ban hành th ì áp dụng bản được n ê u. Đối với các tài liệu vi ệ n dẫn kh ô ng ghi năm ban hành th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các s ử a đổi, b ổ sung (nếu có). TCVN 6415-3 (ISO 10545-3), Gạch gốm ốp l á t - Phương ph á p th ử - Ph ầ n 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu ki ế n, khối lượng riê ng tương đố i và khối lượng thể t í ch. 3 Nguy ê n tắc Xác định độ b ề n sốc nhiệt đối với viên gạch nguyên bằng chu kỳ 10 l ầ n thử giữa nhiệt độ 15 ° C và 145 ° C . 4 Thiết b ị , dụng cụ 4.1 B ể nước mát, c ó dòng nước chảy qua, nhi ệ t độ (15 ± 5) ° C . V í dụ, một b ể dài 55 cm, rộng 35 cm và sâu 20 cm, có dòng nước ch ả y vào v ớ i lưu lượng 4 L/ min. Có th ể sử dụng b ấ t kỳ loại bể nào tương đương. Phương pháp ngâm mẫu trong nước áp dụng cho gạch c ó độ hút nước nhỏ hơn hoặc bằng 10 % (xác định theo TCVN 6415-3), b ể nước không c ầ n phải đậy và đảm b ả o đủ sâu đ ể gạch c ó th ể đặt đứng và ngập hoàn toàn trong nước. Phương pháp không ngâm m ẫ u trong nước áp dụng cho gạch có độ hút nước lớn hơn 10 % (xác định theo TCVN 6415-3) bể phải được đậy nắp bằng một t ấ m nhôm dày 5 mm, sao cho nước có thể ti ế p xúc trực ti ế p với t ấ m nhôm. T ấ m nhôm được phủ một lớp bột nhôm dày 5 mm. 4.2 Tủ s ấ y, c ó khả năng l à m việc ở nhiệt độ 145 ° C đ ế n 150 ° C . 5 Mẫu thử Số lượng mẫu th ử : c ầ n í t nhất 5 viên gạch nguyên. Tuy nhiên, trường hợp mẫu quá lớn th ì c ó thể cắt ra đ ể phù hợp với thi ế t bị. 6 Cách tiến hành 6 .1 Ki ể m tra sơ bộ mẫu thử Trước tiên phải kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường hoặc sử dụng kính mắt đảm bảo thị lực đ ể phát hi ệ n khuyết tật m ẫ u th ử từ khoảng cách 25 cm đến 30 cm dư ớ i cườ n g độ ánh sáng khoảng 300 Lux. T ấ t cả các mẫu đ ể th ử kh ô ng có khuyết tật. C ó thể sử dụng dung dịch xanh methylen (6.5) để phát hiện khuy ế t tật ban đầu. 6.2 Th ử ngh iệ m bằng phư ơn g pháp ng â m nước Trường hợp gạch có độ hút nước nhỏ hơn hoặc bằng 10 %, mẫu được đặt thẳng đứng và ngâm ngập trong nước ở nhiệt đ ộ (15 ± 5) ° C , sao cho mẫu không ti ế p xúc với nhau. 6.3 Thử nghiệm bằng ph ươn g pháp kh ô ng ngâm n ướ c Trường hợp gạch có độ hút nước l ớ n hơn 10 %, úp b ề mặt men của gạch xuống tiếp xúc với lớp hạt nhôm của t ấ m nhôm đặt tr ê n b ể nước (4.1), giữ ở nhiệt độ (15 ± 5) ° C . 6.4 Chu trình thử nhiệt Mẫu th ử được thực hiện theo phương pháp (6.2) hoặc phương pháp (6.3) v ớ i thời gian lưu mẫu khoảng 15 min ở nhiệt độ (15 ± 5) ° C . Sau đó mẫu đ ược chuyển ngay sang t ủ s ấ y (4.2) và giữ ở nhiệt độ (145 ± 5) ° C cho đến khi nhiệt độ đồng đều (khoảng 20 m i n). Lặp lại quy trình trên 10 lần. 6.5 Ki ể m tra Kiểm tra mẫu thử b ằ ng mắt thường hoặc sử dụng kính mắt đ ả m bảo thị lực, khuy ế t tật trông thấy từ một khoảng cách từ 25 cm đến 30 cm dưới cường độ sáng 300 Lux. Để đánh giá các khuyết tật xuất hiện, dùng một chất màu thích hợp, v í dụ dung dịch xanh methylen 1 % có chứa một lượng nhỏ ch ấ t làm ẩ m, quét lên b ề mặt men của mẫu. Sau một phút, dùng khăn ẩ m lau s ạc h lớp ch ấ t màu. 7 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo th ử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) mô tả m ẫ u thử; c) độ hút nước của mẫu; d) phương pháp thử áp dụng (có hoặc kh ô ng ngâm nước); e) số lượng mẫu phát hiện có khuyết tật.